223 



Das destillierte Chrom war Goldsclimidt'sclies Fa- 

 brikat; auch hier hielt sich die Yerdampfiing auf der 

 Grrenze zwischen Sublimation und Destillation. 



Zuletzt habe ich noch Versuche gemacht mit einer 

 Legierung Aluminium-Zirkon, die ich der Güte des 

 Herrn Professor M u t h m a n n verdanke. 



Es fand deutliche Verdampfung statt, wobei die 

 übergehenden Dämpfe die Porzellanglasur lebhaft an- 

 griffen, sich eine ziemlich starke Schicht bleigrauen 

 Aussehens absetzte, die mit weisser Flamme verbrannte, 

 und die sich unter dem Mikroskop als aus kleinen an- 

 einandergereihten, erstarrten Tröpfchen erwies, auf denen 

 grössere Kügelchen aufsassen. Da es kein reines Alu- 

 minium war (deutlich sprach dagegen die Sprödigkeit), 

 so vermuten wir, Herr Prof. Muthmann und ich^ 

 dass es mit Silicium ganz durchsetzes Aluminium sei. 

 Das Aluminium saugt ja geradezu mit Begierde Kiesel ein. 



Der Rückstand war wesentlich verändert, zeigte 

 deutlich Krjstallbildung und ist voraussichtlich wenn 

 nicht reines, so doch stark angereichertes Zirkon. 



Schon hieraus zeigt sich, dass der Zweck, den ich 

 ja mit diesen Arbeiten überhaupt verfolge — denn nur 

 die Thatsache, dass alle Metalle flüchtig sind, zuerst 

 experimentell nachgewiesen zu haben, kann mir nicht 

 genügen — ich sage die Trennung von Aluminium und 

 Zirkon zeigt, dass der Zweck, den ich mit diesen 

 Arbeiten verfolge, die Metalle rein darzustellen, an- 

 gebahnt ist. 



Mit einem deutlichen Beleg dafür will ich schliessen. 



Ich habe mich eines Münzverbrechens schuldig 

 gemacht. Ich habe eine Kaiserl. Deutsche Eeichsmünze 

 destilliert — allerdings nur ein Zehnpfennigstück. 



Ein solches wiegt bekannthch 4 g und enthält 25 o/q 

 Kupfer, d. h. 1 g. 



